+71 
ET’ Digi NÉ YS 1°Q U'E. 595 
A. D'abord l’expérience nous a appris que pour dé- 
composer la poudre noire du platine, il vaut mieux 
employer partie égale de potasse que les trois parties 
que nous avions prises dans nos premières opérations, 
parce qu’alors la matière ne prenant qu’une fonte pà- 
teuse, la poudre noire ne peut se précipiter, et offre à 
la potasse et à l’air une surface beaucoup plus étendue. 
Ainsi, au lieu de cinq à six traitemens successifs que 
nous étions obligés de faire subir à la poudre noire pour 
la décomposer entièrement, deux ou tout au plus trois 
traitemens successifs par la potasse à partie égale suf- 
fisent pour en opérer la décomposition compleite. 
B. Après avoir traité 33 grammes de poudre noiré 
trois fois successivement et alternativement avec la po- 
tasse et l'acide muriatique, il west resté qu’environ 
3 grammes de petits grains métalliques de couleur 
blanche et fragiles, que nous avions pris dans nos pre- 
mières expériences pour du platine, mais qui n’en sont 
véritablement pas; car, quoique assez divisés, ils n’ont 
pas été dissous par plus de trois cents parties d’acide 
nitro-muriatique qu’on a fait bouillir dessus pendant 
long-temps. L’acide n’avoit acquis, par cette opération, 
qu’une légère couleur rouge tirant un peu au rose, et 
il n’a laissé, après l’évaporation, qu’un léger résidu d’un 
“beau bleu. 
Si cette substance étoit du platine, elle n’auroit pas 
manqué de se dissoudre dans l’acide nitro-muriatique, 
et sa dissolution, en s’évaporant, ne seroit pas devenue 
